Kronauer, Wärmeleitungsvermögen von Metallen. 293 



Bei den ausgeführten Versuchen betrug: 



wiy = 4,51 TT H-wy = 210 — 230 iltf=200 — 250 Grm. 

 ü= — 19°,5 bis — 20°,7 Uo = 17° bis 18° 



und es wurde gefunden als Mittel für: 



Blei c = 0,0296 Wisrauth c = 0,0294 Wood's Metall c = 0,0362 



Was endlich das äussere Wärm eleitungs vermögen h 

 anbetrifft, so wurde bei allen drei Metallen diese Grösse 

 gleich 0,01 gesetzt, da dieselbe auf die Bestimmung von 

 k von geringem Einfluss ist, nur als Correktionsgrösse 

 fungirt und desshalb durchaus nicht genau bestimmt zu 

 werden braucht. Um jedoch einen Anhaltspunkt zu ge- 

 winnen, wurden einige Abkühlungsversuche mit einem 

 Bleicy linder vorgenommen, vom Durchmesser 2,25 cm. 

 und der Länge 5,7 cm., dessen Dimensionen also so klein 

 waren, dass man annehmen konnte, seine sämmtlichen 

 Bestandtheile haben in jedem Zeitmomente dieselbe Tem- 

 peratur. Derselbe wurde, nachdem er die Temperatur des 

 Zimmers angenommen, an zwei Fäden im lunern einer 

 kupfernen Hülle frei aufgehängt, die aussen von einer 

 grossen Menge Schnee umgeben war und dann der Ab- 

 kühlung überlassen. Der Temperaturverlauf wurde durch 

 ein Thermoelement von der oben beschriebenen Art ge- 

 messen, dessen eine Löthstelle in die Oberfläche des Blei- 

 cylinders eingelöthet, die andere in Schnee gesetzt war, 

 und dessen freie Enden in den Stromkreis des für den 

 Hauptversuch benutzten Galvanometers eingeschaltet wur- 

 den. Bedeutet Hq die Anfangstemperatur, ic die der Zeit t 

 entsprechende Temperatur des Cylinders, Xq und x die 

 zugehörigen Scalenausschläge, ferner die Oberfläche, 

 M die Masse und c die specifische Wärme des Körpers, 

 so wird die Grösse h durch die Gleichung bestimmt: 



